( ia35 ) 



pour le gros échantillon à section carrée; nous avons pris pour nombre 

 final la moyenne de ces deux évaluations. 



» Quant à l'allongement qui correspond à la rupture, il a été, dans les 

 deux cas, rapporté au mètre de longueur, et, à cet effet, les allongements 

 réellement observés ont dû être décuplés pour toutes mesures déduites de 

 la longueur primitive de o™,io. Cela nous a conduit à des résultats qui 

 doivent être expliqués, et nous profiterons de la circonstance pour montrer 

 combien est illogique cette manière d'évaluer les grands allongements; i!ès 

 que la limite d'élasticité est dépassée, ils résullent en effet tout à la fois 

 d'un allongement proportionnel, distribué avec ime régularité plus ou moins 

 grande sur toute la longueur de la pièce, et d'un allongement purement 

 local correspondant aux sections les plus étirées. En décuplant celui-ci 

 comme celui-là, ou donne une notion fausse du phénomène, et il convien- 

 drait (le proposer, luie fois pour toutes, que les déterminations des allon- 

 gements de rupture fussent toujours observées sur une pièce d'épreuve ayant 

 les mêmes dimensions, tant en diamètre qu'en longueur. 



» Nous venons de montrer l'influence prépondérante de la longueur sur 

 l'appréciation de l'allongement de rupture, rapporté à l'unité de longueur. 

 11 n'y a pas lieu de douter que l'influence de la forme et de la grandeur 

 de la section transversale ne soit aussi à considérer. La charge de rupture 

 par mètre carré, et l'allongement correspondant par mètre, sont manifeste- 

 ment affectés par ces circonstances. 



» Ne pouvant prendre une moyenne entre les allongements mesurés sur 

 un mètre de longueur et ceux observés sur une longueur de o™, lo, nous 

 ne parlerons que de ces derniers, qui sont seuls comparables aux coeffi- 

 cients des épreuves en usage pour les matériaux employés dans les construc- 

 tions navales ou le matériel des chemins de fer. 



» Toutes les données de chacune des expériences ont été portées sur un 

 tracé graphique à l'aide duquel les tableaux ont été formés, et tous ces 

 tracés sont joints à la présente Note pour être consultés au besoui. 



» En voici les résultats calculés : 



)) Quelques explications complémentaires sont nécessaires pour mieux 

 caractériser encore les propriétés des différentes matières. 



» Les expériences de flexion n'ont pu être prolongées assez loin pour 

 avoir déterminé à la surface du métal des modifications bien appréciables. 

 On remarque seulement, sur la face distendue des échantillons B, un petit 

 élargissement des différentes fissures; les autres bronzes n'ont donné lieu 

 à aucune remarque de même nature. 



